an  einigen  Metasilikaten. 
137 
man  es  mit  basischen  Schmelzen  von  geringer  Viskosität  zu 
tun  hat.  Die  Unterkühlung  ist  in  den  meisten  Fällen  auch 
keine  große. 
Diopsid  steht  zum  Enstatit  in  dem  Verhältnis  der  Iso- 
dimorphie 1 ,  analog  der  Mischungsreihe  des  Magnesia-  und 
Eisensulfates,  indem  die  Endglieder,  die  kristallographische 
Verschiedenheit  zeigen,  homogene  Mischkristalle  geben  und 
die  vorherrschende  Substanz  der  in  geringerer  Menge  vor- 
handenen ihre  Kristallform  aufdrängt.  Es  besteht  eine  kleine 
Lücke  in  der  Mischungsreihe.  Nach  Pöschl's  Angaben  ent- 
sprechen sowohl  die  spezifischen  Gewichte  als  auch  die  Schmelz- 
punktkurven vollauf  denen  isodimorpher  Substanzen.  Ferner 
gibt  Pöschl  an,  daß  mit  zunehmender  MgSi03-Substanz  die 
Auslöschungsschiefe  c  :  y  anwachse. 
V.  Versuchsreihe. 
CaFeSi206  +  MgSiOg. 
Mengenverhältnis 
Versuch 
in  Molekularprozenten 
Abkühlungsdauer 
Ca  Fe  Si206 
MgSi03 
I. 
90,5 
9,5 
6  Stunden 
II. 
8168 
15,32 
5  Stunden 
Beide  Mischungen  konnten  leicht  in  Schmelzfluß  über- 
geführt werden,  der  dann  als  blasige,  lavaartige  Masse 
erstarrte. 
Der  Schliff  zeigt  unter  dem  Mikroskop  deutlich  pleo- 
chroitische  Kristalle  und  Körner,  schwebend  in  einer  dunkel- 
grünen Glasbasis.  Spaltrisse  wurden  nicht  beobachtet.  Das 
Mineral  ist  zweiachsig  ungefähr  mit  dem  Achsenwinkel  des 
Hedenbergit,  es  ist  optisch  positiv,  die  optische  Achsenebene 
liegt  in  der  Längsrichtung.  Dispersion  ist  q^>  v  um  y.  Das 
MgSi03  fand  ich  in  keinem  Teile  des  Schliffes  vor;  vielleicht 
wurde  es  vom  Hedenbergit  aufgenommen  und  bildet  mit  ihm 
eine  feinkörnige  Masse,  die  im  Schliffe  zu  beobachten  ist,  es 
kann  aber  auch  zu  einer  Differentiation  nach  dem  spezifischen 
1  Pöschl,  Tscherm.  Min.-petr.  Mitt.  26.  5.  u.  6.  H.  1907.  p.  453. 
